28 COMHl.>fAIS()NS DU MOBIUAl. 



Or ces nombres s'accordent parfaitement avec l'ob- 

 servation. En effet, les analyses des tantalites ont tou- 

 jours donné une proportion d'acide variant de 83 à 85,8 

 pour les variétés pures, et celles des niobites du Groen- 

 land ont donné 70 à 78 d'acide métallique. Toutes les 

 autres variétés présentent des nombres intermédiaires 

 dépendant des proportions relatives d'acide tantalique et 

 d'acide niobique. 



Wolfram. 



M. le professeur Woehler a eu la bonté de me remettre 

 un résidu, pesant une douzaine de grammes, obtenu dans 

 son laboratoire, par le traitement d'une quantité assez 

 considérable de wolfram de Zinnwald et de Schlacken- 

 wald, et qu'il avait reconnu comme principalement formé 

 d'acide niobique ou d'un acide analogue. 



Un essai préliminaire par calcination, puis fusion avec 

 du fluorure de potassium et traitement par l'acide sulfu- 

 rique m'a appris qu'il renfermait : 



Perte au feu (eau et acide sulfurique). 18,2 



Acides métalliques 42,4 



Silice, par différence 29,4 



100 



Il n'y avait point d'oxyde métallique précipitable par 

 l'ammoniaque ou par la potasse dans la dissolution sul- 

 furique. Je n'ai pas recherché la présence des alcalis, 

 l'examen des acides métalliques ayant seul de l'intérêt. 



Pour déterminer leur nature, j'ai converti la totalité 

 des acides métalliques extraits de ce produit en fluosels 

 de potasse, et par des concentrations successives j'ai cons- 

 taté la présence du fluotantalate et du fluoxyniobate de 

 potasse. 



